그 후 , 제작 한 정극 원단 의 정극 합 재 층 측 을 온도 25 ± 3 ℃ 의 환경 하 , 선 압 14 t ( 톤 ) 의 조건 으로 롤 프레스 하 여 , 정극 합 재 층 및 도전 성 접착제 층 으로 이루어지 는 정극 적층 부 밀도 가 3 . 40 g / cm 3 인 정극 을 얻 었 다 . 그 후 , 당해 정극 을 , 온도 25 ± 3 ℃, 상대 습도 50 ± 5 % 의 환경 하 에서 1 주일 방치 하 였 다 . 방치 후 의 정극 을 사용 하 여 , 집 전체 와 정극 합 재 층 의 접착성 및 가열 시험 후 의 전극 밀도 변화 를 평가 하 였 다 . 결과 를 표 1 에 나타낸다 .